Tratamento Termoquímicos - ppt carregar
PublicouVitória Rozario Alterado mais de 3 anos atrás
Apresentação em tema: "Tratamento Termoquímicos"— Transcrição da apresentação:
1 Tratamento Termoquímicos
2 Tratamento Termoquímicos
Objetivos: adição (difusão) de C, N, B e outros na superfície dos metais (maioria aços). aumento da dureza superficial ( desgaste, fadiga ) e o núcleo dúctil/tenaz. Mais utilizados: Cementação Nitretação Cianetação Carbonitretação Nitrocarbonetação Boretação Termorreação Aluminização
5 Tratamentos termoquímicos e durezas
6 Tratamento Termoquímicos
Cementação Introdução de carbono na superfície do aço. Aços baixo C (< 0,30 %p) e baixo C baixa liga. ex. SAE 1010, SAE 1215, SAE 8620, SAE 9310. Temperatura de cementação: °C Pode ser feita via: Sólida, Gasosa, Líquida, Vácuo ou Plasma
7 Microestrutura de uma camada cementada antes da têmpera.
Cementação Microestrutura de uma camada cementada antes da têmpera.
9 Cementação Sólida Vantagens: Permite o uso de vários tipos de fornos. Peças são facilmente usinadas após resfriamento lento. Desvantagens Camada imprecisa (dimensional e composição) Dificuldade de execução de têmpera direta. Mais demorada (aquecimento/resfriamento do conjunto caixa peça).
10 Cementação Sólida Espessura de camada cementada em função da temperatura
11 Cementação a Gás Gás carburante (gás natural, propano,butano, álcool volatizado) + Gás diluente para manter a pressão constante (N2, CO2, H2). Vantagens: Processo mais limpo. Melhor controle da % de carbono na camada. Mais rápido permite ser executado de forma contínua. Permite execução de têmpera direta Desvantagens Custo do equipamento. Requer pessoal mais especializado.
12 Cementação a Gás Esquema de forno para cementação a gás.
13 Cementação a gás
14 Cementação Líquida
15 Cementação Líquida Sal fundido acima da temperatura A1 (NaCN ou NaCNO ). Vantagens: Camadas com profundidade de penetração em menor tempo. Proteção contra descarbonetação. Permite ser executado de forma contínua. Permite execução de têmpera direta Desvantagens Tóxico. Requer limpeza da superfície.
16 Tratamento TERMOQUÍMICOS
Têmpera direta Simplicidade. Não requer aquecimentos subsequentes nem proteção contra descarbonetação. Tendência a apresentar austenita retida no caso dos aços ligados. Têmpera simples da camada cementada com resfriamento lento após a cementação Além de conferir a camada cementada a dureza desejada, permite a obtenção de núcleos com diferentes teores de resistência e tenacidade, segundo a temperatura de têmpera adotada. Temperaturas de têmpera mais elevadas produzirão núcleos mais resistentes e menos tenazes. Requer um aquecimento adicional até a temperatura de têmpera em meio que proteja a peça contra descarbonetação. Favorece a ocorrência de deformações, acentuando-se essa tendência para temperaturas mais elevadas. Têmpera dupla, com resfriamento lento após a cementação Reduz a austenita retida. É o ciclo que possibilita o maior refino de grãos do núcleo de da camada cementada. Requer dois aquecimentos adicionais até as temperaturas de têmpera em meio que proteja a peça contra descarbonetação. Favorece a ocorrência de deformações pelas sucessivas sequências de aquecimento e resfriamento.
19 Austenita Retida
23 Tratamento Superfíciais
Nitretação Adição de N na superfície de componentes para aumento da dureza pela formação de nitretos Aquecimento em campo ferrítico ( ºC) – facilidade de difusão do N. Não é necessária a têmpera (aço já pode estar temperado e revenido) Melhora a resistência à fadiga,corrosão (exceto aço inoxidável). Superfície resistente ao amolecimento.
24 Tratamento Superfíciais
25 Nitretação
26 Nitretação
27 Nitretação
28 Nitretação
29 Nitretação
30 Nitretação Gasosa
31 Nitretação Gasosa
32 Nitretação Líquida
33 Nitretação a Plasma
34 Nitretação a Plasma
35 Nitrocementação
36 Boretação
37 Boretação
38 Boretação Realizada 700 – 1000 °C entre h em contato com agente boretante Líquida N2B4O7 (Bórax) Sólida B4C ou boro puro Gás BCl3 Forma Fe2B (preferível) na superfície do aço; FeB (trinca fácil, esfoliação)
39 Boretação Vantagens: Alta dureza HV. resiste á corrosão por ácidos inorgânicos. baixo coeficiente de atrito (não necessita lubrificação ex. matriz de extrusora). Uso em vários tipos de aços (ao C, baixa liga, aços ferramentas, aços inoxidáveis) Desvantagens: Boretação sólida não permite automação (lenta e cara). Alta dureza da camada limita usinagem final (só com diamante). Menor resistência à fadiga comparada à cementação e nitretação. T. Térmico posterior somente em forno a vácuo.
40 Boretação
41 Boretação Tooling Hot forging dies Wire drawing dies Extrusion dies
Straightening Rolls Ingot molds General Components Nozzles Plungers Gears Shafts Rollers Oil & Gas Components Production tubing Valve components Valve fittings Metal seals Coal/Oil burner nozzles MiscellaneousTurbine components Pump impellers Ball valves & seats Shaft protection sleeve Guide bars
42 Tratamentos Termorreativos - TRD
Elementos formadores de carbonetos, nitretos, carbonitretos (V, Nb, Ta, Cr, W e Mo) reagem com o carbono e nitrogênio da peça. Temperatura do tratamento: 850 a 1050 °C Aços com baixo c são cementados antes do tratamento. Dureza alcançada 3000 a 4000 HV ex. CBN
43 Tratamento SuperfIciais
Aluminização- Melhora a resistência a oxidação Cementação em caixa/Pack cementation: - Difusão de Al + oxidaçãoT>1100C Pack mistura: Al Ativador Alumina
44 Tratamentos termoquímicos - Questões
1) Por que os aços são cementados? 2) Qual a principal vantagem da cementação a gás em relação à cementação sólida e cementação líquida ? 3) Descreva o processo de carbonitretação. 4) Quais as principais razões para a nitretação de um aço? 5) Cite duas vantagens e duas desvantagens da Boretação.